144 



sauren Auflösung sogleich ein, jedoch um so schwieriger und 

 langsamer, je ärmer an Kupfer die Legirung Ist. Diese wird da- 

 bei In derselben Art vollständig zersetzt, In welcher es bei den 

 Legirungen von Kupfer und Zink mit den Kupfersalzen der Fall 

 ist, so dafs das leglrte Silber die Zerlegung des salpetersauren 

 Silberoxyds Immer noch bewirkt, wenn die Legirung auch schon 

 ungleich mehr als 78 Procent Silber enthält, in so ferne dies 

 Verhältnifs nur kein ursprüngliches gewesen Ist. Eine Legirung 

 aus gleichen Mischungsgewichten Silber und Kupfer besteht aber 

 aus etwa 77,2 Procent Silber und 22,8 Kupfer, so dafs sich die 

 Legirungen aus Silber und Kupfer zu den Silbersalzen genau so 

 verhalten, wie die Legirungen aus Zink und Kupfer zu den Ku- 

 pfersalzen. 



Sehr wahrscheinlich wird sich bei allen Verbindungen von 

 zwei Metallen, besonders von solchen die In einem starken electrl- 

 schen Gegensatz zu einander stehen, allgemein das Verhalten zei- 

 gen, dafs das eine Metall In der Legirung, bis zu einem gewissen 

 und bestimmten Mischungsverhältnifs, das andere gegen die Ein- 

 wirkung derjenigen Säuren schützt. In denen das eine von beiden 

 nicht auflöslich Ist; dafs bei einem jenes Verhältnifs übersteigen- 

 den Gehalt des In der Säure auflöslichen Metalles, auch das an- 

 dere von der Säure mit aufgenommen wird, und dafs die Salze 

 welche das negativere Metall mit den Säuren bildet, von dem po- 

 sitiveren Metall in der Legirung, bis zu einem gewissen Mischungs- 

 verhältnifs mit dem negativen Metall, gar nicht zersetzt werden, 

 dafs aber über dieses Verhältnifs hinaus, die Zersetzung der Salze 

 durch das positivere Metall dergestalt eintritt, dafs die Legirung 

 selbst vollständig dabei zerlegt wird. 



Auffallend Ist der Einflufs den sehr geringe Beimischungen 

 von anderen Metallen auf die Festigkeit eines Metalles zu äufsern 

 vermögen. Sehr geringe Beimischungen von Kupfer, Blei, Ei- 

 sen, Quecksilber und Zinn vermindern die Festigkeit des Zinkes 

 In einem mehr oder weniger bedeutenden Grade, und beschleu- 

 nigen oder verzögern die Auflösung In Säuren. Sehr wenig 

 Kupfer und sehr wenig Eisen dem Zink beigemischt, beschleuni- 

 gen die Auflösung. Nächst dem Quecksilber vermindert beson- 

 ders das Blei die Auflösbarkelt des Zinkes in verdünnter Schwe- 

 felsäure. Weil das Im Handel vorkommende Zink fast niemals 



